X-Git-Url: https://pere.pagekite.me/gitweb/text-smell-og-bang-hauge.git/blobdiff_plain/66e2b53e9ee8ceec923984b0501b313963bedcf5..HEAD:/exercise/vanlige-stjerneskudd.tex

diff --git a/exercise/vanlige-stjerneskudd.tex b/exercise/vanlige-stjerneskudd.tex
index 46ab4e4..e2e3b33 100644
--- a/exercise/vanlige-stjerneskudd.tex
+++ b/exercise/vanlige-stjerneskudd.tex
@@ -1,12 +1,13 @@
 % category: yellow
-\section{Vi lager vanlige stjerneskudd}
-\label{Stjerneskudd} \index{Vi lager vanlige stjerneskudd|textbf}
+\chapter{Vi lager vanlige stjerneskudd}
+\label{Stjerneskudd}
+\index{Lage vanlige stjerneskudd|textbf}
 \index{Stjerneskudd}
 
 
 
 
-\subsubsection{Innledning}
+\section*{Innledning}
 Hensikten med dette forsøket er å se at metaller kan brenne ved
 relativt lave temperaturer dersom reaksjonsbetingelsene er gode.\\
 \newline
@@ -18,7 +19,7 @@ Oppskriften holder til 3 store stjerneskudd.
 \end{figure}
 
 
-\subsubsection{Framgangsmåte}
+\section*{Framgangsmåte}
 \begin{enumerate}
     \item Hell 15 mL vann og potetmelet i et 50 mL begerglass. Varm blandingen på vannbad, over en gassbrenner eller varmeplate til ca. 60\celcius. Blandingen får nå en silikonfarget seig konsistens.
     \item Avkjøl blandingen
@@ -26,7 +27,7 @@ Oppskriften holder til 3 store stjerneskudd.
     Tilsett dette til
     vann-potetmelblandingen når denne er avkjølt. Du skal kunne sette begerglasset i handflaten din uten at du får vondt! Tilsettes Ba(NO$_{3}$)$_{2}$ til blandingen når denne
     fortsatt er varm, kan vi få dannet NO$_{2}$ (g) som er giftig. Tilsett mer vann dersom det er nødvendig.
-    NB! Vær forsiktig, blandingen skifter fort fra for hard til "suppe"!
+    NB! Vær forsiktig, blandingen skifter fort fra for hard til «suppe»!
     \item Bland godt. Vei ut metallpulver (både jernpulver og aluminiumpulver) og tilsett dette til blandingen fra punkt 3. Rør om.
     \item Hvis blandingen er veldig fuktig, bør den få størkne litt før du fortsetter forsøket.
     \item Kna blandningen til den blir en deig.
@@ -37,7 +38,7 @@ Oppskriften holder til 3 store stjerneskudd.
 \end{enumerate}
 
 
-\subsubsection{Teori}
+\section*{Teori}
 De aller fleste fyrverkeri effekt-blandinger er en kombinasjon av et
 sterkt oksidasjonsmiddel (i dette tilfellet bariumnitrat)\\
 \par\hspace{30mm}$\Delta$595\celcius
@@ -64,7 +65,7 @@ Denne reaksjonen avgir igjen varme og reaksjonen g
 Bariumsaltet som vi bruker,  vil når elektronene eksiterer avgi lys
 med bølgelengde mellom 505 og 535 nm - altså grønt lys. Dessverre
 vil det hvite lyset som avgis når aluminiumatomene varmes opp
-"viske" ut denne grønnfargen - vil man lage stjerneskudd med grønn
+«viske» ut denne grønnfargen - vil man lage stjerneskudd med grønn
 flamme må andre kombinasjoner brukes!\\
 \newline
 Et vanlig problem når vi lager stjerneskudd er tendensen hos
@@ -79,7 +80,7 @@ kan holdes under kontroll ved 
 
 
 
-\subsubsection{Forsiktig}
+\section*{Forsiktig}
 I hovedoppskriften på stjerneskudd blander vi et nitrat med
 aluminium- og jernpulver. Hvis man skal lagre disse stjerneskuddene
 lenge, bør man i tillegg til oppskriftens komponenter tilsette 1$\%$
@@ -103,21 +104,24 @@ Kaliumklorat, (KClO$_{3}$) reagerer med koppersalter og danner
 kopperklorat som er svært eksplosivt og farlig å lagre!
 
 
-\subsubsection{Utstyr og kjemikalier}
-\begin{table}[h]\begin{tabular}{ll}
-
-  % after \\:  or \cline{col1-col2} \cline{col3-col4} ...
-  7 g potetmel (bindemiddel) & glasstav \\
-
-  15 g bariumnitrat Ba(NO$_{3}$)$_{2}$ (oksidasjonsmiddel)& kokeplate \\
-  13 g jernpulver  & termometer \\
-  2-3 g aluminiumpulver (reduksjonsmiddel) & jerntråd (for eksempel blomstertråd) \\
-  begerglass (400 mL og 50 mL) & vekt \\
-  målesylinder & vannbad \\
-  tang & hansker \\
-\end{tabular}
-\caption{Kjemikalier til forsøket - Stjerneskudd}
-\end{table}
+\section*{Utstyr og kjemikalier}
+
+\begin{itemize}[noitemsep]
+  \item 7 g potetmel (bindemiddel)
+  \item glasstav
+  \item 15 g bariumnitrat Ba(NO$_{3}$)$_{2}$ (oksidasjonsmiddel)
+  \item Kokeplate
+  \item 13 g jernpulver
+  \item Termometer
+  \item 2-3 g aluminiumpulver (reduksjonsmiddel)
+  \item Jerntråd (for eksempel blomstertråd)
+  \item Begerglass (400 ml og 50 ml)
+  \item Vekt
+  \item Målesylinder
+  \item Vannbad
+  \item Tang
+  \item Hansker
+\end{itemize}
 
 \nocite{Keeney}
 
